Die Silikatschmelzeri. 5S3 



Kristallisation nicht mit der Ausscheidung der eutektischen 

 Mischung schließt. 



Wie wir gerade bei der mikroskopischen Methode, die 

 allein gestattet, dem Ausscheidungsvorgange unter steter 

 Temperaturbeobachtung zu folgen, beobachten, findet die 

 Ausscheidung meist nacheinander oder auch abwechselnd 

 statt. J. H. L. Vogt hat übrigens selbst Fälle, in denen Magnetit 

 und 01i\in beispielsweise abwechselnd sich abscheiden, an- 

 geftihrt.^ 



Eine Ausscheidung bloß nach der eutektischen Regel ist 

 zwar nicht ausgeschlossen, aber doch seltener, sie könnte bei 

 Magnetit und Eisen-Olivin, deren Kristallisationsgeschwindig- 

 keit und Kristallisationsvermögen nicht sehr \'erschieden ist, 

 am ehesten erfolgen und dort scheint sie auch manchmal 

 wirklich einzutreten, vielleicht auch bei Melilith-Olivin. 



Die Erstarrungsvorgänge unter dem Mikroskop. 



Bei zvv'ei Komponenten wird man den Punkt der ersten 

 Erstarrung und den der letzten beobachten können, aber es 

 spielt hier die Unterkühlung, die ja wieder von verschiedenen 

 P'aktoren abhängig ist, eine Rolle. Die Versuche ergaben, daß 

 die Intervalle enorm groß sind und daß die Differenz zwischen 

 Schmelzpunkt der Komponente und dem Endpunkte der Er- 

 starrung eine sehr große ist. Vergleicht man diese Intervalle 

 mit den Schmelzintervallen, so findet man sehr große Differen- 

 zen; letztere sind bedeutend geringer und ich habe daher 

 lieber diese Punkte gewählt zum Vergleich von Mischungen 

 von fortschreitender Konzentration. 



Untersuchung einiger eutektischer Mischungen im Kristalli- 

 sationsmikroskop. 



Um zu sehen, wie berechnete eutektische Mischungen 

 oder wirkliche, als solche beobachtete, bei der Erstarrung sich 

 verhalten, wurden sie unter dem Mikroskop untersucht, insbe- 

 sondere um gleichzeitige Abscheidung und Eutektstruktur zu 



1 Silikatschmelzlösiiiigen, II, p. fdl. 



